— г>1(; — 



schwankt), — liegt bei Steroiden die Elastizitätsgrenze Z^ meisten- 

 t(Mls bedeutend niedriger, als Zp, welchletzere bei denselben durch- 

 schnittlich gleich -22..") ksi'qmm., d. i. 0,77 Z^^^,,^ ist; ihre Dehnungs- 



ziihl a' aber ändert sich von ,„. ■ bis ,„,-- und ist im Durch- 



1 6 1 < ) lu l о 



schnitt gleich — -— (kg/qmm.)^S d. i. lu-inal grijsser, als bei 



Eisen und Stahl. 



In Betracht ziehend, dass bei Eisen und Stahl dank vorhegerhen- 

 der Bearbeitung derselben — durch Walzen, Hämmern, Härten — 

 die Elastizitätsgrenze erhöht werden kann, ist sie aber bei den 

 von uns untersuchten Gewächsen aus den Warmhäusern wahrschein- 

 lich niedriger, als bei denselben Gewächsen in ihrem natürlichen 

 Hostand, wenn sie unter Einwirkung von Wind und anderen atmosphä- 

 rischen Einflüssen eine sehr bedeutende Deformation und Spannung 

 aushalten müssen, werden wir wohl wenig von der Wirklichkeit ab- 

 weichen, wenn wir bei Vergleich der Elastizität von Metalllegierungen 

 mit derselben von Steroiden als vergleichbare Grössen einerseits 

 \^ = }p und a^ = dp für Metalllegierungen (aus Tabelle XXV) und 

 andererseits '\p und Up für Steroiden (aus Tabelle XXIV) annehmen. 



Von dieser Annahme ausgehend, müssen Avir sagen, dass das federn- 

 de Arbeitsvermögen der Stereiden, im Mittel gleich 14,5, kgcm/ccm., 

 dasjenige des Eisens 10-mal und das des gewöhnlichen Stahls 3 — 7 

 mal übersteigt; nur das elastische Arbeitsvermögen 

 des Spezial-Nickelstahls kommt demjenigen der 

 Steroiden gleich. Die spezielle thermische Bearbeitung, wie 

 das Härten von Stahl besonders hoher Qualität (mit Zp = 158) kann 

 das elastische Arbeitsvermögen desselben kaum auf den bei Flionnnmi 

 tenax beobachteten Wert cip = 0,9 «,„„_, = 51,3 kg.cm/ccm. bringen. 

 Den oben angeführten Vergleich der mechanischen Eigenschafton der 

 MettalUogierungon und Steroiden der unsererseits im frischen Zustand 

 untersuchten bastreichen Pflanzonobjekte resümierend, müssen wir 

 Folgendes sagen: 



1. Die mechanischen Gew^obo der Pflanzen im 

 frischen Zustand geben bezüglich Zugfestigkeit 

 durchschnittlich dem Schmiede- und F l u s s о i s о n 

 Avonig nach, in einzelnen Fällen aber kommen sie 

 in der Zugfestigkeit dem Stahl nahe. 



